Ueber die Porosität des Holzes. 551 



Ich fand endlicli, dass sehr fein abgesiebte Sägespäne von Pinus syl- 

 vestris, die nur aus Bruchstücken von Zellwänden bestehen, bei 100" C. 

 getrocknet, auf Chloroform von 1,5 spec. Gewicht anfangs schwimmen, nach 

 IMonaten aber untersinken. Da das specifische Gewicht der Stärke von dem 

 der Holzwand jedenfalls nur wenig verschieden ist, so kann auch der "geringe 

 Stärkegehalt der von mir benützten Hölzer nicht erheblich störend auf die 

 Bestimmung ihres spec. Gewichts eingewirkt haben. 



Nach alledem ist es wohl wahrscheinlich, dass meine frühere Annahme, 

 dass l ecm Holzwand 1,55 g wiege, eher etwas zu klein war und mit mehr 

 Wahrscheinlichkeit auf 1,56 anzunehmen sei: demnach sind 



100 ccm Holzwand = 156 g und 

 100 g ,, = 64,1 ccm. 



Für die Berechnung der inneren Volumenverhältnisse des Holzes wird 

 tlaher, wie schon oben § 3 angenommen wurde, genügen, 100 g Holzzell- 

 wand = 64 com anzunehmen. 



Zunächst gewährt die Kenntuiss des specifischeu Gewichts des Holzes 

 die Möglichkeit, uns durch Rechnung eine Vorstellung von der Flächenaus- 

 dehnung der Holz wände in einem Stück Holz zu machen. Für ein frisches 

 Stück Tannenstamm fand ich im Winter, dass 100 ccm desselben nahezu 

 25 ccm Wandmasse enthielten; nimmt man nun die Dicke einer imbibirten 

 Wand zu 0,0025 mm an ^), so ergiebt sich, dass die Holzwände von 100 ccm 

 frischen Tannenholzes flach ausgebreitet den Flächenraum von 10 qm ein- 

 nehmen würden. 



Ebenso möchte ich noch an einem Beispiel zeigen, wie man mit Hilfe 

 des specifischen Gewichts die Volumen Verhältnisse von Holzmasse, AVasser 

 und Tjuftiäumeu in einem gegebenen Stück Holz aus dessen äusserem Vo- 

 lumen Frischgewicht und Trockengewicht berechnen kann. 



Von einem lebenden Tannenstannn wurde am 2. Januar 1877 ein 

 cylindrisches, aus 5 Jahrringen bestehendes Stück Holz entnommen, welches 

 105 mm laug und 33 mm dick war; aus diesen Dimensionen ergab sich das 

 Volumen zu 89,8 ccm, durch Untertauchen in Quecksilber zu 90 ccm. 



Dass das sichtlich wasserreiche Holz noch Luft enthielt, war ohne 

 weiteres klar, da es in AVasser schwamm, doch ragte es nur wenig vor. 

 Gewicht des frischen Holzes = 87,60 g 

 „ „ trockenen „ = 34,83 „ 



Wasser im frischen Holz = 52,77 g 



34 83 

 Aus dem Trockengewicht des Holzes findet man— — — = 22,33 ccm 



als Rauminhalt der Holzzelhvände. 



1) Mein Assistent. Herr Weber, der für mich die hierzu nötbigen Messungen 

 niacbte, fand im Mittel tiir alle Ilolzzelleii einer Kadialieihe U.UU'f als die Dicke einer 



